188 C. R. v. Hauer und C. John. [48] 



178. Cementsteine, eingesendet von der Ersten Leuken- 

 thaler Cementfabrik Klausner, Seebacher & Comp, in 

 St. Johann (Tirol). 



In Nr. 1 beträgt der Gehalt an kieselsaurer Thonerde 31*5 Proc. 

 9 95*1 



Der Rest ist kohlensaurer Kalk nebst unwesentlichen Mengen von 

 Eisenoxyd und Magnesia. 



Nach dem Brennen erhärten beide Sorten mit und ohne Sand ge- 

 mengt sehr gut, sowohl an der Luft als unter Wasser. 



179. Braunstein, übergeben von Herrn C. Wissiak in Wien. 

 Nr. 1 enthielt 5 7 Proc. Wasser 



50*28 „ Mangansuperoxyd 

 Nr. 2 (geschlämmt) enthielt 4*17 „ Wasser 



41-29 „ Mangansuperoxyd. 

 Der Rest in beiden Proben ist viel Eisenoxyd und kieselsaure 

 Thonerde. — Die Schlämmung hat das Material verschlechtert , wie 

 obiges Resultat zeigt. 



180. Erzstufen, eingesendet von Herrn Gottfried Göschl in 

 Kapfenberg. 



Nr. 1. Eisenglanz enthielt in 100 Theilen : 

 Bergart • • • • 120 



Eisenoxyd ■ * • 87 '3 = 61 -1 Proc. Eisen. 

 Nr. 2. Brauneisenstein enthielt in 100 Theilen : 

 6\3 unlöslichen Rückstand (Bergart), 

 . 8T2 Eisenoxyd, 

 12-8 Wasser. 

 Der Eisengehalt beträgt 5(5 -8 Proc. 



181. Cokes aus den Liaskohlen von Drenkova, übergeben von 

 den Gebrüdern Gutmann in Wien. 



Wasser in 100 Theilen • ■ 04 02 0*2 



Asche „ „ „ • • 10-8 9-9 12"3 



Schwefel „ „ „ • - 0-8 Sp. Sp. 



Wärme-Einheiten 5650 6102 5424 



Aequivalent etc. 9 2 86 9*6 



182. Erzstufen vom Monte Laurion der metallurgischen Gesell- 

 schaft „Legraua" zu Athen, übergeben von Heiin G. Schi eh an 

 in Wien. 



1. Brauneisenstein, in 100 Theilen : 



Eisenoxyd 825 = 56 Proc. Eisen 



Thonerde 22 



Magnesia mit Spuren Kalk 06 

 Gebirgsart (unlöslich) • • T6 



Wasser 127 



9<F6 



